Potensi Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok (Musa Acuminate L) Dalam Menyerap Gas CO Dan SO 2 Pada Emisi Kenderaan Bermotor
Sari Wardani 1* , Elvitriana 2 , Vera Viena 3
1 Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar,
2,3, Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah,
Jl. Unmuha, Batoh, Lueng Bata, Km 6,1 Kota Banda Aceh, *Koresponden email :sariwardani_peternakan@abulyatama.ac.id
Masuk: 13 Desember 2017
Diterima: 15 Desember 2017
Abstract: This study aims to study the efficiency of CO and SO 2 gas absorption in motor vehicles emission using activated banana leather bark (Musa acuminate L). The carbon was prepared though consists of a banana skin carbonation process at a temperature at 450 o C for 1.5 hours and activated carbon activation process using H 2 SO 4 activator at concentrations of 1 Nfor 1, 2 and 3 hours.The motor vehicle emission absorption process uses an adsorption tube which has been loaded activated carbon and connected to the exhaust for 5 minutes. The test of activated carbon characteristics studied were absorption test I2, FTIR test and SEM test. The results showed that iodine absorption was 914 mg / g. The FTIR spectra of activated carbon showed absorption band spectra at wave number 781,17 - 3624,25 cm-1 on vibration of group -OH, with intensity 77,85%. The SEM results show the addition of pore size before and after activation of 1.131 μm and 15.015 μm. The carbon CO gas absorption efficiency is 25% and Gas SO 2 is 40%.
Keywords : banana kepok peels, carbon active, gas CO, gas SO 2
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mempelajari efesiensi penyerapan gas CO dan SO 2 pada emisi kenderaan  bermotor  dengan  menggunakan  karbon  aktif  kulit  pisang  kapok  ( Musa acuminate L) . Proses pembuatan karbon aktif melalui proses karbonasi pada suhu 450 o C selama 1,5 jam dan aktivasi menggunakan aktivator H 2 SO 4 pada konsentrasi 1 N selama 1, 2 dan 3 jam.Proses penyerapan emisi kenderaan bermotor menggunakan tabung adsorpsi yang telah diisikan karbon aktif dan disambungkan pada knalpot selama 5 menit. Uji karakteristik karbon aktifyang dipelajari adalahuji daya serap I 2 , uji FTIR dan uji SEM. Hasil penelitian menunjukkan daya serap iodine sebesar 914 mg/g, Hasil spektra FTIR karbon aktif memperlihatkan spektra pita serapan pada bilangan gelombang 781,17 – 3624,25 cm -1 pada vibrasi ulur gugus –OH,  dengan intensitas 77,85 %. Hasil SEM memperlihatkan ukuran luas pori sebelum dan sesudah aktivasi sebesar1,131 µ m dan 15,015 µ m. Efesiensi penyerapan gas karbon CO sebesar 25 % dan Gas SO 2 sebesar 40%. Kata Kunci : Kulit Pisang Kepok, Karbon Aktif, Gas CO, Gas SO 2
1. Pendahuluan Jumlah  peningkatan  populasi  kenderaan bermotor khususnya di kota Banda Aceh mencapai 104,209 unit pada tahun 2015 dan angka ini akan terus  mengalami  peningkatan  seiring  dengan meningkatnya  pendapatan  masyarakat  (Koran Serambi  Indonesia,  2016).  Kenderaan  bermotor merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak
pada  menurunnya  kualitas  lingkungan  sehingga dapat  menyebabkan  hujan  asam,  kerusakan lapisan ozon dan perubahan iklim.  Senyawa kimia yang  dihasilkan  dari  emisi  kenderaan  bermotor terdiri  dari  gas  CO,  SO x ,  CO 2 ,  NO x ,  PM 10 dan Pb. Menurut Maryanto dkk (2009) polusi udara yang  ditimbulkan  oleh  kenderaan  bermotor sebesar  70  –  80  %,  sedangkan  pencemaran udara akibat industri dan lain – lain hanya 20 –
Potensi Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok (Musa Acuminate L) Dalam Menyerap Gas CO Dan SO 2

## Pada Emisi Kenderaan Bermotor
Sari Wardani 1* , Elvitriana 2 , Vera Viena 3
1 Staf Pengajar Fakultas Pertanian, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar,
2,3, Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah,
Jl. Unmuha, Batoh, Lueng Bata, Km 6,1 Kota Banda Aceh,
*Koresponden email :sariwardani_peternakan@abulyatama.ac.id
Masuk: 13 Desember 2017
Diterima: 15 Desember 2017
Abstract: This study aims to study the efficiency of CO and SO 2 gas absorption in motor vehicles emission using activated banana leather bark (Musa acuminate L). The carbon was prepared though consists of a banana skin carbonation process at a temperature at 450 o C for 1.5 hours and activated carbon activation process using H 2 SO 4 activator at concentrations of 1 Nfor 1, 2 and 3 hours.The motor vehicle emission absorption process uses an adsorption tube which has been loaded activated carbon and connected to the exhaust for 5 minutes. The test of activated carbon characteristics studied were absorption test I2, FTIR test and SEM test. The results showed that iodine absorption was 914 mg / g. The FTIR spectra of activated carbon showed absorption band spectra at wave number 781,17 - 3624,25 cm-1 on vibration of group -OH, with intensity 77,85%. The SEM results show the addition of pore size before and after activation of 1.131 μm and 15.015 μm. The carbon CO gas absorption efficiency is 25% and Gas SO 2 is 40%.
Keywords : banana kepok peels, carbon active, gas CO, gas SO 2
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mempelajari efesiensi penyerapan gas CO dan SO 2 pada emisi kenderaan  bermotor  dengan  menggunakan  karbon  aktif  kulit  pisang  kapok  ( Musa acuminate L) . Proses pembuatan karbon aktif melalui proses karbonasi pada suhu 450 o C selama 1,5 jam dan aktivasi menggunakan aktivator H 2 SO 4 pada konsentrasi 1 N selama 1, 2 dan 3 jam.Proses penyerapan emisi kenderaan bermotor menggunakan tabung adsorpsi yang telah diisikan karbon aktif dan disambungkan pada knalpot selama 5 menit. Uji karakteristik karbon aktifyang dipelajari adalahuji daya serap I 2 , uji FTIR dan uji SEM. Hasil penelitian menunjukkan daya serap iodine sebesar 914 mg/g, Hasil spektra FTIR karbon aktif memperlihatkan spektra pita serapan pada bilangan gelombang 781,17 – 3624,25 cm -1 pada vibrasi ulur gugus –OH,  dengan intensitas 77,85 %. Hasil SEM memperlihatkan ukuran luas pori sebelum dan sesudah aktivasi sebesar1,131 µ m dan 15,015 µ m. Efesiensi penyerapan gas karbon CO sebesar 25 % dan Gas SO 2 sebesar 40%. Kata Kunci : Kulit Pisang Kepok, Karbon Aktif, Gas CO, Gas SO 2

## 1. Pendahuluan
Jumlah  peningkatan  populasi  kenderaan bermotor khususnya di kota Banda Aceh mencapai 104,209 unit pada tahun 2015 dan angka ini akan terus  mengalami  peningkatan  seiring  dengan meningkatnya  pendapatan  masyarakat  (Koran Serambi  Indonesia,  2016).  Kenderaan  bermotor merupakan  salah  satu  penyumbang  terbesar terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak
pada  menurunnya  kualitas  lingkungan  sehingga dapat  menyebabkan  hujan  asam,  kerusakan lapisan ozon dan perubahan iklim.  Senyawa kimia yang  dihasilkan  dari  emisi  kenderaan  bermotor terdiri  dari  gas  CO,  SO x ,  CO 2 ,  NO x ,  PM 10 dan Pb. Menurut Maryanto dkk (2009) polusi udara yang  ditimbulkan  oleh  kenderaan  bermotor sebesar  70  –  80  %,  sedangkan  pencemaran udara akibat industri dan lain – lain hanya 20 –
hal 262-270
30  %.  Besarnya  persentase  pencemaran  udara dari  sumber  transportasi  di  Indonesia  adalah 70,50%  CO;  18,34%  HC;  8,89%  NO x ;  0,88% SO x dan  1,33%  partikel  (Wardhana  dan  Wisnu Arya,  2001).  Menurut  BAPPENAS  (2006)  dan Sutardi  (2008),  cara  pemantauankualitas  udara ambien di Indonesia salah satunya adalah dengan mengoperasikan  jaringan  pematau  kontinyu otomatis yang dilakukan di 10 kota sejak tahun 2000  untuk  memantau  konsentrasi  gas  CO, debu  (PM  10),  SO x ,  NO x dan O 3 .  Akan  tetapi, pemantauan  kualitas  dengan  menggunakan  cara tersebut memerlukan biaya investasi, operasional dan perawatan yang tinggi. Metode pemantauan dengan cara ini juga mempunyai beberapa kendala  antara  lain  terbatasnya  alat  pemantau, minimnya dana yang tersedia serta pengamatan yang  hanya  terfokus  pada  jalan  raya  sehingga pengambilan sampel tidak mewakili lingkungan secara keseluruhan.
Emisi  gas  dari  kendaraan  bermotor  dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan  kesehatan  manusia.  Gas-gas  beracun  dari jutaan  knalpot  setiap  harinya  menimbulkan masalah  karena  berdampak  pada  penurunan kualitas  udara  yang  dapat  mengakibatkan berbagai  penyakit  kronis  bila  dihirup  oleh manusia,  kerusakan  jaringan  tumbuhan,  dan
makhluk hidup lainnya (Arisma, 2010).Sementara Lasryza  A.,  dkk  (2012)  menyatakan  bahwa fly ash batu bara bisa dimanfaatkan sebagai sorbent untuk  menyerap  gas  CO  pada  emisi  kenderaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sorbent yang telah diaktivasi secara fisika pada suhu 540 o C dan aktivasi secara kimia dalam NaOH pada perbandingan  1:1,2  mampu  menyerap  gas  CO sebesar 19,78%.
Gas  karbon  monoksida  (CO)  merupakan parameter pencemaran udara yang sangat perlu diperhatikan  karena  merupakan  polutan  yang sangat  berbahaya  dari  kenderaan  bermotor  dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Kenderaan bermotor merupakan sumber utama CO terutama pada  kenderaan  yang  sudah  tua,  karena  mesin kenderaan  tidak  berfungsi  secara  maksimal lagi (Basuki,dkk.,  2008). Gas CO apabila terhisap ke dalam  paru-paru  akan  ikut  peredaran  darah  dan akan menghalangi masuknya oksigen yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolisme, ikut bereaksi secara metabolisme dengan darah. Kosentrasi gas SO 2 di  udara  akan  mulai  terdeteksi  oleh  indera manusia manakalah kosentrasinya  0,3 – 1 ppm. Pengaruh utama polutan SOx terhadap manusia adalah iritasi sistim pernafasan.
Kulit  pisang  kepok (Musa acuminate L.)
Gambar 1 . Pemasangan Media Adsorbsi
tersusun atas Protein 2,15%; Lemak 1,34%; Pati 11,48%; Serat kasar 1,52%; dan Vitamin 36 mg / 100 gr.Kulit pisang mengandung senyawa selulosa sebesar  14,4%.  Selulosa  sendiri  merupakan polimer sederhana, membentuk ikatan kimia yang memiliki permukaan rantai selulosa seragam dan membentuk  lapisan  berpori.  Material  padatan berpori inilah yang menyerap bahan bahan di sekelilingnya,  sehingga  dapat  dimanfaatkan sebagai material penyerap bahan berbahaya bagi lingkungan  (Nasir,  dkk.,  2014).  Dari  senyawa organik  kulit  pisang,  dapat  diidentifikasi  gugus yang berperan sebagai adsorben yaitu gugus fungsional  -OH,  -COO,  dan  –NH  (Retno  D.,
2008).Karbon aktif adalah senyawa karbon yang telah  ditingkatkan  daya  adsorpsinya  dengan proses  aktivasi.  Pada  proses  aktivasi  ini  terjadi penghilangan  hidrogen,  gas-gas  dan  air  dari permukaan  karbon  sehingga  terjadi  perubahan fisik  pada  permukaannya.  Pada  proses  aktivasi juga  terbentuk  pori-pori  baru  karena  adanya pengikisan atom karbon melalui oksidasi ataupun pemanasan (Pujiyanto, 2010).
Luas permukaan karbon aktif berkisar antara 300-3500  m 2 /g dan ini berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan karbon aktif  mempunyai  sifat  sebagai  adsorben.  Pada karbon aktif berupa bubuk, semakin besar luas area
Gambar 1. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang sebelum aktivasi
Gambar 2. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang kepok teraktivasi H 2 SO 4 1 N 1 jam
tersusun atas Protein 2,15%; Lemak 1,34%; Pati 11,48%; Serat kasar 1,52%; dan Vitamin 36 mg / 100 gr.Kulit pisang mengandung senyawa selulosa sebesar  14,4%.  Selulosa  sendiri  merupakan polimer sederhana, membentuk ikatan kimia yang memiliki permukaan rantai selulosa seragam dan membentuk  lapisan  berpori.  Material  padatan berpori inilah yang menyerap bahan bahan di sekelilingnya,  sehingga  dapat  dimanfaatkan sebagai material penyerap bahan berbahaya bagi lingkungan  (Nasir,  dkk.,  2014).  Dari  senyawa organik  kulit  pisang,  dapat  diidentifikasi  gugus yang berperan sebagai adsorben yaitu gugus fungsional  -OH,  -COO,  dan  –NH  (Retno  D.,
2008).Karbon aktif adalah senyawa karbon yang telah  ditingkatkan  daya  adsorpsinya  dengan proses  aktivasi.  Pada  proses  aktivasi  ini  terjadi penghilangan  hidrogen,  gas-gas  dan  air  dari permukaan  karbon  sehingga  terjadi  perubahan fisik  pada  permukaannya.  Pada  proses  aktivasi juga  terbentuk  pori-pori  baru  karena  adanya pengikisan atom karbon melalui oksidasi ataupun pemanasan (Pujiyanto, 2010).
Luas permukaan karbon aktif berkisar antara 300-3500  m 2 /g dan ini berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan karbon aktif  mempunyai  sifat  sebagai  adsorben.  Pada karbon aktif berupa bubuk, semakin besar luas area
Gambar 1. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang sebelum aktivasi
Gambar 2. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang kepok teraktivasi H 2 SO 4 1 N 1 jam
permukaan pori adsorben maka daya adsorpsinya juga  semakin  besar  (Abdi,  2008).Karbon  aktif merupakan  padatan  berpori  yang  mengandung 85%  -  95%  karbon.  Bahan  –  bahan  yang mengandung  unsur  karbon  dapat  menghasilkan karbon  aktif  dengan  cara  memanaskannya pada  suhu  tinggi.  Pori-pori  tersebut  dapat dimanfaatkan  sebagai  agen  penyerap  (Wu, 2004).Studi  yang  dilakukan  oleh  Borhan,  dkk, (2014),  menunjukkan  bahwa  kulit  pisang  dapat menyerap emisi CO 2 sampai  1,65%  berat  CO 2 melalui  proses  adsorbs  pada  suhu  25 o C.  Jaya, dkk (2014) menyatakan bahwa karbon aktif dari kulit kakao dapat menyerap kadar emisi gas CO sebesar 70% yaitu dari 500 ppm menjadi 150 ppm masih diatas batas toleransi emisi gas CO sebesar 32  ppm  dengan  menggunakan  aktivator  ZnCl 2 10%  selama  24  jam.Widyastuti  A.,  dkk  (2013) menyatakan bahwa karbon aktif yang berasal dari limbah  cangkang  sawit  dapat  digunakan  untuk penyerapan gas CO 2 dan pemurnian biogas. Hasil penelitian  menunjukkan  karbon  aktif  cangkang sawit  yang  telah  diaktivasi  secara  kimia  dalam H 3 PO 4 10%  selama  24  jammemiliki  daya  serap CO 2 sebesar 6,1% dan kadar CH 4 sebesar 65,5%. Penelitian ini diarahkan untuk memanfaatkan bahan  baku  yang  murah  dan  ramah  lingkungan untuk  menghasilkan  karbon  aktif  yang  dapat menyerap gas CO dan SO 2 pada emisi kenderaan bermotor.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka penelitian  ini  mempelajari  kemampuan  karbon aktif  dari  kulit  pisang  kepok  yang  diaktivasi dengan H 2 SO 4 1N dalam mengadsorpsi emisi gas
CO dan SO 2 pada kenderaan bermotor.
2. Metode Penelitian Metode penelitiandibagi menjaditiga tahapan  yaitu  proses  pembuatan  karbon  aktif, pembuatan  media  penyerap,  proses  penyerapan gas CO dan SO 2 ,  analisa  karakteristik  karbon aktif dan efesiensi penyerapan gas.
2.1 Pembuatan Karbon Aktif Tahapan  pertama  pembuatan  karbon  aktif dilakukan  dengan  mengumpulkan  limbah  kulit pisang  kepok  kemudian  dipotong-potong  ±  3 cm dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering,  kemudian  dikarbonisasi  pada  suhu  450 o C selama 1,5 jam. Kulit pisang kepok yang telah dikarbonisasi  kemudian  dilakukan  pengayakan dengan ukuran 100 mesh, selanjutnya diaktivasi secara  kimia  dengan  menggunakan  H 2 SO 4 1  N selama  1,  2  dan  3  jam.  Karbon  aktifkemudian disaring dan dicuci sampai bersih dengan aquades hingga pH hasil cucian netral (pH = 7). Karbon aktif  kemudian  dimasukkan  kedalam  cawan porselin  dan  dipanaskan  dalam furnace pada suhu  200 o C  selama  2  jam.  Karbon  yang  telah aktif  kemudian  di  analisa  karakteristik  meliputi analisa kadar air, kadar abu, daya serap iodium, volatile  matter,  fixed  carbon ,  uji  analisa  gugus fungsi  karbon  aktif  dengan  menggunakan  alat Fourier Transform-Infra Red (FT-IR) dan uji luas permukaan  karbon  aktif  dengan  menggunakan alat SEM.
Gambar 3. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang kepok teraktivasi H 2 SO 4 1 N  2 jam
2.2  Pembuatan Media Penyerap Karbon aktifyang telah jadi kemudian dicampur dengan  perekat  kemudian  dicetak  berbentuk kubus  dengan  panjang  1  cm,  lebar  1  cm  dan tinggi 1 cm, setelah mengeras kemudian karbon aktifdi keluarkan dari cetakan, dipanaskan dalam oven selama 3 jam dengan suhu 120 o C. Sebelum digunakan  karbon  aktifdiuji  karakteristiknya terlebih  dahulu  yaitu  uji  permukaan  karbon aktifdengan  menggunakan  alat Scanning Electron Microscope (SEM)  dan  analisa  gugus
fungsi Sorbent dengan menggunakan alat Fourier Transform-Infra Red (FT-IR).
2.3  Proses Penyerapan Gas CO dan SO 2 Proses penyerapan emisi gas buang menggunakan prosedur yang sama untuk 3 tahun percobaan.  Langkah  pertama  adalah  pembuatan tabung  adsorbsi.  Tabung  adsorpsi/knalpot  uji digunakan  untuk  menempatkan  media sorbent . Data  spesifikasi  alat  yang  direncanakan  adalah sebagai berikut: Panjang tabung luar dan dalam
Gambar 4. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang kepok teraktivasi H 2 SO 4 1 N 3 jam
Gambar 5. Hasil Uji SEM karbon aktif kulit pisang kepok (a) sebelum aktivasi; (b) setelah aktivasi

## 2.2  Pembuatan Media Penyerap
Karbon aktifyang telah jadi kemudian dicampur dengan  perekat  kemudian  dicetak  berbentuk kubus  dengan  panjang  1  cm,  lebar  1  cm  dan tinggi 1 cm, setelah mengeras kemudian karbon aktifdi keluarkan dari cetakan, dipanaskan dalam oven selama 3 jam dengan suhu 120 o C. Sebelum digunakan  karbon  aktifdiuji  karakteristiknya terlebih  dahulu  yaitu  uji  permukaan  karbon aktifdengan  menggunakan  alat Scanning Electron Microscope (SEM)  dan  analisa  gugus fungsi Sorbent dengan menggunakan alat Fourier Transform-Infra Red (FT-IR).
2.3  Proses Penyerapan Gas CO dan SO 2 Proses penyerapan emisi gas buang menggunakan prosedur yang sama untuk 3 tahun percobaan.  Langkah  pertama  adalah  pembuatan tabung  adsorbsi.  Tabung  adsorpsi/knalpot  uji digunakan  untuk  menempatkan  media sorbent . Data  spesifikasi  alat  yang  direncanakan  adalah sebagai berikut: Panjang tabung luar dan dalam
Gambar 4. Hasil FTIR karbon aktif kulit pisang kepok teraktivasi H 2 SO 4 1 N 3 jam
Gambar 5. Hasil Uji SEM karbon aktif kulit pisang kepok (a) sebelum aktivasi; (b) setelah aktivasi
= 20 cm. Diameter tabung luar = 6 cm. Diameter tabung  dalam  =  2,5  cm.  Pengukuran  emisi  gas kenderaan bermotor mengikuti langkah berikut ini kendaraan yang diukur ditempatkan pada posisi datar.  Dinyalakan  dan  dinaikkan  (akselerasi) putaran  mesin  hingga  mencapai  1.900  rpm sampai dengan 2.100 rpm kemudian tahan selama 60 detik dan selanjutnya kembalikan pada kondisi idle .  Dilakukan  pengukuran  pada  kondisi idle dengan  putaran  mesin  800  rpm  sampai  dengan 1400  rpm  atau  sesuai  rekomendasi  manufaktur. Dimasukkan  probe  alat  uji Portable Emissions Analyser (Bacharach  tipe  450)  ke  pipa  gas buang  (knalpot)  tunggu  5  menit  dan  dilakukan pengambilan  data  konsentrasi  gas  yang  terukur pada alat uji. Selanjutnya tabung adsorbsi yang berisi karbon aktif disambungkan dengan knalpot kendaraan kemudian dilakukan pengukuran dan dianalisa emisi gas yang dihasilkan.Pemasangan media adsorbsi dapat dilihat pada Gambar 1.
2.4    Prosedur Uji Karakteristik Karbon Aktif 2.4.1 Uji Kadar Air Timbang 1 gram sampel kedalam kertas saring yang  telah  diketahui  beratnya.  Panaskan  dalam oven pada suhu 110 o C selama 1 jam. Dinginkan dalam eksikator dan ditimbang.
..............................................(1)
Dimana: M (kandungan air yang dianalisa (%), M 1 (berat  kertas  saring),  M(berat  kertas  saring + sampel sebelum dioven) dan M 3 (berat kertas saring + sampel setelah dioven).
2.4.2 Uji Kadar Abu
Timbang 1 gram sampel dalam porselin yang telah diketahui beratnya. Diabukan dalam furnace pada suhu 815 o C selama 1 jam. Kemudian metal plate didinginkan dalam eksikator lalu ditimbang.
..............................................(2)
Dimana:  X 1 (berat porselin), X 2 (berat porselin + sampel sebelum dioven) dan X 3 (berat porselin + sampel setelah dioven)
2.4.3 Uji Volatile Matter Timbang  porselin,  masukkan  1  gram  sampel
dan  timbang  kembali.  Masukkan  porselin  yang berisi sampel ke dalam furnace selama 7 menit dengan  suhu  900 o C.  Keluarkan  porselin  dari furnace dan ditimbang.
M.................................................(3)
Dimana: VM (kandungan zat terbang ( vollatile matter dalam %), M 1 (berat porselin), M 2 (berat porselindan  contoh  sebelum  dipanaskan),  M 3 (berat  porselin  dan  sampel  setelah  dipanaskan) dan M (kandungan air setelah dianalisa).
2.4.4 Uji Fixed Carbon Kadar fixed carbon dapat diperoleh dengan rumus:
Fixed Carbon = 100 – (kadar air + kadar abu + VM) (dalam %) ……………….…………..…(4)
2.4.5 Uji Daya Serap terhadap Iod 0,1  gram  sampel  dimasukkan  ke  dalam erlenmeyer  tambahkan  25  ml  larutan  I 2 ,  kocok selama  15  menit.  Kemudian  cairan  disaring menggunakan kertas saring. Ambil 10 ml filtrat dan  titrasi  dengan  larutan  thiosulfat  0,1N,  jika warna kuning dari larutan telah samar, tambahkan indikator  amylum  1%.  Titrasi  kembali  sampai titik akhir yaitu warna biru telah hilang.
.........(5)
2.4.6    Uji Analisa Permukaan dan Gugus Fungsi Sorbent Uji analisa permukaan sorbent menggunakan alat Scanning Electron Microscope (SEM) merk FEI, Type: Inspect-S50. Uji analisa gugus fungsi sorbent menggunakan  alat Fourier Transform- Infra Red (FT-IR)  merk  Shimadzu,  Type: IRPrestige21.  Pengujian  dilakukan  pada  sampel sebelum dan sesudah aktivasi.

## 2.4.7 Uji Emisi Gas Buang Kenderaan
Uji emisi gas buang kenderaan menggunakan Bacharach  tipe  450.  K elebihan alat ini dapat menghitung  secara  optimum  kandungan  NO,  NO 2 , SO 2 , HC, NOx (campuran NO dan NO 2 ). Perhitungan efesiensi penyerapan gas CO dan SO 2 mengikuti persamaan berikut ini:
x 100% ……...…. (6)
Hasil Dan Pembahasan 3.1. Hasil Karakteristik Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok Kualitas arang aktif diuji atau dinilai berdasarkan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  06-3730- 1995  yang  meliputi  kadar  air,  kadar  abu, volatile matter , fixed karbon,  daya  serap  terhadap  iodine. Hasil karakteristik karbon aktif kulit pisang kepok disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Kadar air berpengaruh besar terhadap kualitas karbon  aktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian kadar  air  yang  diperoleh  berkisar  antara  10  - 13  %.  Rendahnya  kadar  air  dapat  dikarenakan permukaan arang aktif lebih sedikit mengandung gugus fungsi yang bersifat polar sehingga interaksi antara  uap  air  yang  bersifat  polar  juga  sedikit. Kadar abu merupakan sisa dari pembakaran yang sudah  tidak  memiliki  unsur  karbon  dan  nilai kalor  lagi.  Tujuan  penetapan  kadar  abu  adalah untuk  mengetahui  kandungan  oksida  logam dalam arang aktif. Nilai kadar abu menunjukkan jumlah sisa dari akhir proses pembakaran berupa zat –zat mineral yang tidak hilang selama proses pembakaran.  Peningkatan  kadar  abu  terjadi karena  terbentuk  garam  –  garam  mineral  pada saat proses pengarangan yang bila proses tersebut berlanjut  akan  membentuk  partikel  –  partikel halus dari garam – garam mineral tersebut. Kadar abu  dipengaruhi  oleh  besarnya  kadar  silika, semakin besar kadar silika maka kadar abu yang dihasilkan  semakin  besar.  Kadar  abu  yang  di peroleh berkisar antara  3 – 4 %.
Kadar  zat  mudah  menguap  merupakan  hasil dekomposisi  zat  –  zat  penyusun  arang  akibat proses pemanasan selama pengarangan dan bukan komponen penyusun arang. Karbon dengan kadar zat menguap yang tinggi akan menghasilkan asap pembakaran  yang  tinggi  pula  pada  saat  arang tersebut  digunakan.  Tujuan  penetapan  kadar zat  menguap  yaitu  untuk  mengetahui  besarnya kandungan senyawa volatile di dalam arang aktif sebagai hasil dari interaksi antara karbon dengan uap air. Berdasarkan hasil penelitian uji volatile matter untuk  karbon  aktif  kulit  pisang  berkisar antara  10  -  17  %.  Rendahnya  kadar  zar  yang
menguap  dikarenakan  menguapnya  senyawa  – senyawa non karbon yang bersifat volatile pada proses  karbonisasi.  Kadar  karbon  terikat  adalah fraksi karbon yang terikat di dalam arang selain fraksi air, zat menguap dan abu. Tinggi rendahnya kadar karbon terikat di dalam arang di pengaruhi oleh nilai kadar abu, kadar zat mudah menguap dan senyawa hidrokarbon yang masih menempel pada permukaan arang, dan juga dipengaruhi oleh kandungan selulosa dan lignin bahan yang dapat dikonversi menjadi atom karbon.
Pada  proses  adsorpsi  penyerapan  karbon aktif  dipengaruhi  oleh  banyak  tidaknya  karbon pada karbon aktif tersebut maka semakin tinggi kadar karbon maka semakin banyak pori – pori yang  terbentuk  sehingga  penyerapan  terhadap adsorbat semakin baik. Nilai kadar karbon terikat pada  karbon  aktif  kulit  pisang  berkisar  antara 77  -  66%.  Parameter  yang  dapat  menunjukkan kualitas  arang  aktif  adalah  daya  adsorpsi terhadap larutan Iodium. Semakin besar bilangan iodnya  maka  semakin  besar  kemampuan  dalam mengadsopsi adsorbat. Daya serap iodium menunjukkan kemampuan arang aktif menyerap zat dengan ukuran molekul yang lebih kecil dari 10 o A atau memberikan indikasi jumlah pori yang berdiameter 10 – 15 A. semakin tinggi daya serap iodium maka semakin baik kualitas arang aktif. Hasil analisa uji kemampuan daya serap iodium pada  penelitian  ini  berkisar  antara  825  -  863 mg/g. Secara keseluruhan untuk uji karakteristik karbon aktif dari kulit pisang yang diperoleh telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06- 3730-95 yaitu min 750 mg/g.
3.2 Hasil Uji FTIR Gambar-gambar  berikut    menunjukkan perbandingan hasil analisa gugus  fungsi karbon kulit  pisang  kepok  sebelum  dan  sesudah teraktivasi H 2 SO 4 1 N selama 1, 2 dan 3 jam. Pita  serapan  karbon  kulit  pisang  sebelum dan  setelah  teraktivasi  mengalami  perubahan, hal ini dikarenakan activating agent yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran berdasarkan lingkungan  kimianya.  Pada  Gambar  2  dapat dilihat daerah serapan berada pada posisi 700,16 – 3525,88 cm-1 yaitu mengandung gugus fungsi C-H.  Sebelum  aktivasi  frekuensi  gugus  C-H berada  pada  intensitas  80,577%,  sedangkan

## x 100% ……...…. (6)
Hasil Dan Pembahasan 3.1. Hasil Karakteristik Karbon Aktif Kulit Pisang Kepok Kualitas arang aktif diuji atau dinilai berdasarkan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  06-3730- 1995  yang  meliputi  kadar  air,  kadar  abu, volatile matter , fixed karbon,  daya  serap  terhadap  iodine. Hasil karakteristik karbon aktif kulit pisang kepok disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Kadar air berpengaruh besar terhadap kualitas karbon  aktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian kadar  air  yang  diperoleh  berkisar  antara  10  - 13  %.  Rendahnya  kadar  air  dapat  dikarenakan permukaan arang aktif lebih sedikit mengandung gugus fungsi yang bersifat polar sehingga interaksi antara  uap  air  yang  bersifat  polar  juga  sedikit. Kadar abu merupakan sisa dari pembakaran yang sudah  tidak  memiliki  unsur  karbon  dan  nilai kalor  lagi.  Tujuan  penetapan  kadar  abu  adalah untuk  mengetahui  kandungan  oksida  logam dalam arang aktif. Nilai kadar abu menunjukkan jumlah sisa dari akhir proses pembakaran berupa zat –zat mineral yang tidak hilang selama proses pembakaran.  Peningkatan  kadar  abu  terjadi karena  terbentuk  garam  –  garam  mineral  pada saat proses pengarangan yang bila proses tersebut berlanjut  akan  membentuk  partikel  –  partikel halus dari garam – garam mineral tersebut. Kadar abu  dipengaruhi  oleh  besarnya  kadar  silika, semakin besar kadar silika maka kadar abu yang dihasilkan  semakin  besar.  Kadar  abu  yang  di peroleh berkisar antara  3 – 4 %.
Kadar  zat  mudah  menguap  merupakan  hasil dekomposisi  zat  –  zat  penyusun  arang  akibat proses pemanasan selama pengarangan dan bukan komponen penyusun arang. Karbon dengan kadar zat menguap yang tinggi akan menghasilkan asap pembakaran  yang  tinggi  pula  pada  saat  arang tersebut  digunakan.  Tujuan  penetapan  kadar zat  menguap  yaitu  untuk  mengetahui  besarnya kandungan senyawa volatile di dalam arang aktif sebagai hasil dari interaksi antara karbon dengan uap air. Berdasarkan hasil penelitian uji volatile matter untuk  karbon  aktif  kulit  pisang  berkisar antara  10  -  17  %.  Rendahnya  kadar  zar  yang
menguap  dikarenakan  menguapnya  senyawa  – senyawa non karbon yang bersifat volatile pada proses  karbonisasi.  Kadar  karbon  terikat  adalah fraksi karbon yang terikat di dalam arang selain fraksi air, zat menguap dan abu. Tinggi rendahnya kadar karbon terikat di dalam arang di pengaruhi oleh nilai kadar abu, kadar zat mudah menguap dan senyawa hidrokarbon yang masih menempel pada permukaan arang, dan juga dipengaruhi oleh kandungan selulosa dan lignin bahan yang dapat dikonversi menjadi atom karbon.
Pada  proses  adsorpsi  penyerapan  karbon aktif  dipengaruhi  oleh  banyak  tidaknya  karbon pada karbon aktif tersebut maka semakin tinggi kadar karbon maka semakin banyak pori – pori yang  terbentuk  sehingga  penyerapan  terhadap adsorbat semakin baik. Nilai kadar karbon terikat pada  karbon  aktif  kulit  pisang  berkisar  antara 77  -  66%.  Parameter  yang  dapat  menunjukkan kualitas  arang  aktif  adalah  daya  adsorpsi terhadap larutan Iodium. Semakin besar bilangan iodnya  maka  semakin  besar  kemampuan  dalam mengadsopsi adsorbat. Daya serap iodium menunjukkan kemampuan arang aktif menyerap zat dengan ukuran molekul yang lebih kecil dari 10 o A atau memberikan indikasi jumlah pori yang berdiameter 10 – 15 A. semakin tinggi daya serap iodium maka semakin baik kualitas arang aktif. Hasil analisa uji kemampuan daya serap iodium pada  penelitian  ini  berkisar  antara  825  -  863 mg/g. Secara keseluruhan untuk uji karakteristik karbon aktif dari kulit pisang yang diperoleh telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06- 3730-95 yaitu min 750 mg/g.

## 3.2 Hasil Uji FTIR
Gambar-gambar  berikut    menunjukkan perbandingan hasil analisa gugus  fungsi karbon kulit  pisang  kepok  sebelum  dan  sesudah teraktivasi H 2 SO 4 1 N selama 1, 2 dan 3 jam. Pita  serapan  karbon  kulit  pisang  sebelum dan  setelah  teraktivasi  mengalami  perubahan, hal ini dikarenakan activating agent yang dapat menyebabkan terjadinya pergeseran berdasarkan lingkungan  kimianya.  Pada  Gambar  2  dapat dilihat daerah serapan berada pada posisi 700,16 – 3525,88 cm-1 yaitu mengandung gugus fungsi C-H.  Sebelum  aktivasi  frekuensi  gugus  C-H berada  pada  intensitas  80,577%,  sedangkan
setelah aktivasi terjadi penurunan intensitas gugus C-H yaitu sebesar 77,85 % pada waktu aktivasi 1 jam. Tinggi rendahnya intensitas pada nilai gugus fungsi  C-H  dipengaruhi  oleh  kandungan  H 2 O. Semakin tinggi kandungan H 2 O maka intensitas gugus C-H semakin rendah.
3.3 Hasil Uji SEM Hasil  Uji  SEM  pada  karbon  aktif  kulit  pisang kepok  menunjukkan  luas  pori  –  pori  penyerap sebelum  dan  setelah  aktivasi.    Pengujian  sampel SEM di lakukan pada pembesaran 1000 x dengan hasil  penampakan  pori  –  pori  karbon  aktif  kulit pisang  sebelum  diaktivasi  berkisar  antara  1,131 – 14,14 µm sedangkan setelah di aktivasi dengan menggunakan H 2 SO 4 1 N maka pori – pori karbon aktif mengalami peningkatan yaitu berkisar antara 3,142 – 15,015 µm. Dengan meningkatnya ukuran pori  –  pori  karbon  aktif  setelah  aktivasi  maka efesiensi  penyerapan  sorbet  akan  semakin  besar. Gambar 5 memperlihatkan hasil uji SEM sebelum dan  setelah  aktivisi  karbon  aktif  kulit  pisang menggunakan aktivator H 2 SO 4 1 N selama 1 jam.
3.4 Hasil Uji Penyerapan Gas CO dan SO 2 Hasil  penyerapan  gas  CO  dan  SO 2 pada emisi kenderaan bermotor dengan menggunakan karbon  aktif  kulit  pisang  kepok  ditabulasikan dalam Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  hasil penyerapan  Gas  CO  dan  SO 2 pada emisi kenderaan bermotor tanpa menggunakan karbon aktif  dan  dengan  menggunakan  karbon  aktif. Pengambilan penyerapan emisi gas CO dan SO 2 dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Astrea tahun 2006. Konsentrasi gas CO pada saat  pengambilan  sampel  tanpa  menggunakan karbon  aktif  sebesar  16015  ppm  setelah menggunakan  karbon  aktif  konsentrasi  gas  CO mengalami penurunan sebesar 25% yaitu 12073 ppm. Konsetrasi gas SO 2 pada saat pengambilan sampel  tanpa  menggunkan  karbon  aktif  sebesar 43 ppm kemudian mengalami penurunan sebesar 40% yaitu 26 ppm ketika menggunakan karbon aktif.  Penurunan  ini  dikarenakan  gas  CO  dan SO2  terserap  ke  dalam  pori  –pori  karbon  aktif. Semakin  besar  ukuran  pori  –  pori  karbon  aktif maka  akan  semakin  besar  efesiensi  penyerapan gas emisi pada kenderaan bermotor.

## Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa karbon aktif kulit pisang kepok secara keseluruhan memenuhi Standar  Nasional  Indonesia  tentang  persyaratan karbon  aktif.  Karbon  aktif  kulit  pisang  kepok merupakan  salah  satu  bahan  baku  karbon  aktif yang murah dan ramah lingkungan. Karbon aktif kulit  pisang  sangat  berpotensi  sebagai  bahan penyerap  emisi  kenderaan  bermotor  khususnya untuk menyerap gas CO dan SO 2 . Gas CO yang dapat diserap oleh karbon aktif kulit pisang kepok sebesar 25% dan untuk gas SO 2 sebesar 40%.
4. Daftar Pustaka Abdi, S.S., (2008), Pembuatan dan Karakterisasi Karbon aktif dari Batubara, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok.
Anonimous (2016), 113.206 Kenderaan Di Aceh Bertambah , Koran Serambi Indonesia, Edisi Selasa 19 Januari 2016, Banda Aceh.
Anonimous,  (2006), Strategi dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kualitas Udara . BAPENAS, Jakarta Arisma,  D.,  (2010),  Pengaruh  Penambahan Reheater pada Knalpot terhadap Emisi Gas Buang CO Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Tahun  2004,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Borhan,  A.,  Thangamuthu,  S.,  Taha,  M.F., Ramdan,  A.N.  (2014).  Development  of activated carbon derivated from banana peel for CO 2 Removal, AIP Conference Proceeding , 1674 (1), 10.1063/1,4928819. Basuki, K.T., Setiawan, B., dan Nurimaniwathy (2008), Penurunan Konsentrasi CO dan NO 2 pada Emisi Gas Buang Menggunakan Arang Tempurung Kelapa yang Disisipi TiO 2 , Makalah disajikan dalam Seminar Nasional IV  SDM  Teknologi  Nuklir,  Sekolah  Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN, Yogyakarta, 25 – 26 Agustus.
Jaya, F. T., Wahab, A. W., dan Marning (2014), Adsorpsi Emisi Gas CO, NO, dan NO x Menggunakan Karbon Aktif dari Limbah Kulit Buah Kakao (Theeobroma cacao L.) Pada Kenderaan Bermotor Roda Empat ,  Jurusan  Kimia  FMIPA,  Universitas
Hasanuddin Makasar, Sulawesi Selatan. Lasryza A., dan Sawitri D (2012), Pemanfaatan fly ash Batubara sebagai Adsorbent emisi gas CO pada kenderaan bermotor, Jurnal Teknik POMITS Vol.1, No. 1, hal 1 – 6, Surabaya. Maryanto,  D.,  Mulasari,  S.A.,  dan  Suryani, D  (2009),  Penurunan  Kadar  Emisi  Gas Buang  Karbon  Monoksida  (CO)  dengan Penambahan  Arang  Aktif  Pada  Kenderaan Bermotor  di Yogyakarta, KESMAS UAD ,  3
(3), 198 – 205. Nasir W., N., S.,  Nurhaeni dan Musafira (2014), Pemanfaatan arang aktif kulit pisang kapok ( musa normalis )  sebagai  adsorben  untuk menurunkan  angka  peroksida  dan  asam lemak  bebas  minyak  goreng  bekas ,Online Journal of Natural Science, Vol 3, No. 1, hal 18 – 30, ISSN 2338 – 0950. Pujiyanto (2010), Pembuatan karbon aktif super dari batu bara dan tempurung kelapa, Program Studi Teknik Kimia, FakultasTeknik, Universitas Indonesia, Depok. Retno.  D.,  (2008), Limbah Kulit Pisang Kepok Sebagai Bahan Baku Pembuatan Ethanol , Monograft,  Penerbit  UPN  Veteran,  Jawa Timur, ISBN : 978-602-9372-06-9 SNI (1995), Arang Aktif Teknis, Standar Nasional Indonesia ,  No.  06-3730-1995,  Departemen Perindustrian RI: hal 29 – 57.
Sutardi,  T,  (2008), Teknik Pengukuran Udara Ambien .  URL:  http://www.ccitonline.com/ mekanikal/tiki-print_article.php?articleid=97
Wardhana,  Wisnu  Arya,  (2001), Dampak Pencemaran Lingkungan .  Penerbit  ANDI.
Yogyakarta.
Widyastuti A., Sitorus B dan Jayuska A (2013),
Karbon  aktif  dari  limbah  cangkang  sawit sebagai adsorben gas dalam biogas fermentasi anaerobic sampah organik , Journal JKK , Vol 2 No.1 hal 30 – 33, ISSN 2303 – 1077. Wu, J., (2004), Modeling Adsorption of Organic Compounds on Activated Carbon ,Multivariate Approach, UnemaUniversity, Sweden.